SULLA DILATAZIONE TERMICA DI ALCUNE AMALGAME 355 



7. Per tutti i calcoli necessari alla compilazione delle tavole 

 4 a , 5 a , 6 a ho trovato necessario tracciare per ogni amalgama la 

 curva delle densità in base ai dati numerici raccolti nelle ta- 

 vole l a , 2\ 3 a e ne è risultato che, entro i limiti di tempera- 

 tura fra cui ognuna è stata studiata la dilatazione si può rite- 

 nere regolare confondendosi per quasi tutte le determinazioni la 

 curva con una linea retta; in qualche caso in cui sembrava che 

 la detta legge non fosse seguita con molta approssimazione si è 

 tenuto il dovuto conto delle deviazioni dall'andamento rettilineo 

 della curva, per il calcolo specialmente delle D fì D f . 



Quanto ai valori di ò* si scorge chiaramente come essi vadano, 

 per ogni gruppo di amalgame, diminuendo col crescere della 

 quantità percentuale del metallo al mercurio allegato in modo 

 da avvicinarsi al valore del coefficiente del metallo suddetto. 

 Accanto ai singoli valori di ó* trovami indicati i limiti di tempe- 

 ratura t e t' che mi hanno servito per calcolarlo prendendo, s'in- 

 tende, come punto di partenza la temperatura <p di fusione della 

 amalgama; in tal modo si potrà scorgere che certe differenze o 

 troppo grandi o troppo piccole fra i valori di $ , le quali non po- 

 trebbero invocare per causa soltanto la differenza di composizione 

 centesimale, sono da ascriversi anche ai diversi limiti di tem- 

 peratura fra cui il coefficiente fu calcolato ed al diverso valore 

 di <p che deve essere preso come punto di partenza. Un solo 

 valore, il coefficiente cioè per l' amalgama N. 6 di zinco, non 

 può (come superiore a quello del mercurio) essere accettato come 

 vero per quanto i limiti di temperatura fra cui la densità fu 

 studiata siano molto alti ; il valore troppo grande ottenuto dal- 

 l'esperienza è da imputarsi alla difficoltà incontrata nel buon 

 riempimento del dilatometro e nel rendere ben regolare e con- 

 tinua la colonnina metallica liquida nel cannello capillare tanto 

 più che all' alta temperatura alla quale ho sperimentato il 

 mercurio tendeva a formar bolle di vapore nell'interno della 

 amalgama e quindi qualche piccolo errore di osservazione se non 

 ha potuto produrre effetti sensibili sui valori di D^ J) t d r si è però 

 reso manifesto nel calcolo della o e della y . Quanto al valore 

 di ò* (0,000112) per l'amalgama N. 4 di stagno esso è riu- 

 scito appena appena più basso di quello trovato da Vicentini ed 

 Omodei direttamente per lo stagno liquido (0,000114). 



Questo fatto indicherebbe che nelle amalgame lo stagno ed il 

 mercurio non conserverebbero inalterati i loro coefficienti di di- 



